58 



Stahldraht Nr. 14 b 

 Stahldraht Nr. 25 a 



Frisch. 



Erweicht. 



22W,G0 

 5.58,15 



2283,54 

 577,31 



Differenz. 



38..9i 

 19,16 



4) Die beiden starkgehärteten Stahldrähte Nr. 14 a und Nr. 25 h wurden neuerdings stark 

 ausgeglüht und durch langsames Erkalten im Feuer erweicht. Man erhielt: 



Gehärtet. 



Stahldraht Nr. 14 a 

 Stahldraht Nr. 25 b 



2931,51 

 719,09 



Erweicht. 



2336,92 

 585,85? 



Differenz. 



— 594,59 



— 133,24? 



5) Endlich wurden die beiden Stahldrähte Nr. 14. a und Nr. 25 b, die gehärtet und wie- 

 der erweicht worden waren, und die in (1) abgelöschten Kupferdrähte, sämmtlich stark 

 glühend gemacht und an der Luft, daher ziemlich schnell, erkalten gelassen. So fand 

 man : 



49. Bei näherer Vergleichung dieser Zahlen ergiebt sich Folgendes: 



1) Die Härtung des Drahtzuges, beim Kupfer sowohl als beim Stahl, unter- 

 scheidet sich wesentlich von der Härtung durch Ablöschen. Jene bezeichnet näm- 

 lich ein Minimum des Widerstandes, welches durch nachheriges Erweichen übertroffen 

 wird; dieses ein Maximum, das durch eine ähnliche Behandlung nur sinkt. 



2) Die ungefähre Widerstandsvermehrung welche frische Drähte durch Ausglühen 

 erleiden, so wie das Verhältniss zum anfänglichen Widerstände, ergeben sich wie folgt: 



